SÉANCE DU 2 JUIN 1902. 1297 



leur (lu verie varie peu avec la lempérature. Il a varié de 7,59 à 6,49 

 enlre + i3" et — i85". M. Rubeiis, pour un verre d'une autre espèce 

 (flinl), indique un nombre analogue aux précédents, soit 6,77, pour le 

 coefficieul correspondant à l'indice de longueur d'onde infini dans la for- 

 mule de dispersion. 



» 3" Le pou voir inducteur du verre auj^nienteavecla température suivant 

 une loi linéaire: la va-i:i:ion du nouvoir inducteur est vroportionnelle à la 

 variation de tempèrutnie. 



» Si l'on représente |)ar /„ une constante qui serait le pouvoir inducleur 

 au zéro absolu, si la loi se maintenait jusque-là, par k le pouvoir inducteur 

 i> la lempérature absolue T, par A un coefficient constant caractéristique 

 de la substance, on a 



/• = /^, - AT. 



» La loi de proportionnalité paraît s'appliquer tant que la courbe de 

 charge lente n'intervient pas pour masquer la variation régulière. En fait, 

 la loi s'applique d'autant mieux que le temps de charge est plus court. 



» Avec le verre, pour un temps de charge égal à ^j^ de seconde, elle s'applique 

 depuis — i85° jusqu'à zéro-glace environ. Elle paraît s'appliquer plus longtemps 

 lorsqu'on remonte les températures au lieu de les descendre. 



» Le Tableau suivant indique les valeurs de A et de k^ pour les trois échantillons 



de verre étudiés (crown). 



A„. A. 



Verre n° 1 6,o3 o,oo524 



Verre n° 2 *3,83 o,oo52o 



Verre u" 3 6,2^ o,oo533 



» Les résultats précédents ne sont |)as particuliers au verre. La varia- 

 iion des pouvoirs inducteurs de l'èbonite, du mica et du quartz s'effectue 

 d'une manière analogue; en particulier, la loi de variation linéan-e s'ap- 

 plique parfaitement bien ('). » 



(') Nous tenons à remercier ici M. le professeur Crova, qui a bien voulu mettre à 

 notre disposition son laboratoire, tous les appareils nécessaires, et la machine à air 

 liquide qui appartient à l'Institut de physique de l'Université de Montpellier. 



